20 
П. Л. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
Растворъ для дальнѣйшей кристаллизаціи перенесенъ въ другую комнату при t° 17° С. 
На другой день выпало два крупныхъ кристалла NaC10 3 , вѣсившіе 0,6065 гр. Кри- 
сталлы были вполнѣ тетраэдрическаго габитуса, съ хорошо развитыми гранями {100}, 
имѣвшими весьма оригинальный характеръ: онѣ постепенно съуживались къ трехгранному 
углу тетраэдра, направленному при ростѣ кристалла кверху, при этомъ края плоскостей 
были нѣсколько вогнуты, такъ что* образовалась какъ бы перетяжка грани. 
Образованіе тетраэдрическихъ кристалловъ послѣ перенесенія раствора въ условія 
болѣе низкой температуры (17° С) указываешь на справедливость второго предположенія : 
повышеніе температуры, хотя и незначительное (до 18 — 20° С), ослабило вліяніе K 2 S0 4 
на кристаллическій габитусъ NaC10 3 . 
Для окончательная подтверждена сдѣланнаго сейчасъ заключенія былъ поставленъ 
новый опытъ, въ которомъ прослѣжена кристаллизація при t° 1 7° С, начиная съ отношенія 
47 NaCIO, на 1 K 2 S0 4 . 
Для этого взято 20 гр. раствора NaC10 3 , въ которомъ содержалось 12,478 гр. 
NaC10 3 ; къ раствору прибавлено 0,2645 гр. K 2 S0 4 въ видѣ мелкаго порошка; такимъ 
образомъ обѣ соли взяты въ отношеніи 47,1:1, что отвѣчаетъ частичному отношенію 
77,1:1. Раствореніе шло медленно (въ теченіе часа при помѣшиваніи). По раствореніи 
растворъ слабо опалесцировалъ. 
Черезъ 2 дня выпало 1,575 гр. NaC10 3 главнымъ образомъ кубическаго габитуса 
[комбинаціи {100}, {Ш}, {НО}] и въ меньшемъ количествѣ (У, 0 всего количества) — 
кубо -тетраэдрическаго. 
Въ растворѣ осталось 10,903 гр. NaCI0 3 на 0,2645 гр. K 2 S0 4 или на 1 гр. K 2 S0 4 
41,2 NaC10 3 . 
На другой день выпало 1,207 гр. NaC10 3 кубическаго габитуса; грани {111} хотя 
и развиты широко, однако не измѣняютъ общаго габитуса кристалловъ; t° 20 — 18° С. 
Въ растворѣ на 0,2645 гр. K 2 S0 4 осталось 9,696 гр. NaC10 3 , или 1:36,66, что 
отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 60,0. 
Появленіе На слѣдующій день (t° 17 — 18° С) выпало 1,119 гр. NaC10 3 . Хотя большая часть 
тетраэдриче- кристалловъ имѣла кубическій габитусъ, однако у всѣхъ у нихъ пмѣлись хорошо развитыя 
скаго габи- Г р а ни {lTl), а у нѣкоторыхъ еіце и {ПО}. Кромѣ того, имѣлись кристаллы съ ясно выра- 
матическихъ эісенпымъ тстраэдрическимъ габитусомъ (15 кристалловъ изъ 90) и кубо-тетраэдрпческпмъ 
кристаллов ь ^ кристалла изъ 90). Вмѣстѣ съ кристаллами NaC10 3 выпало небольшое количество мел- 
кихъ кристалликовъ КСЮ 3 , такого же габитуса, какъ и описанные выше (стр. 17). 
Въ растворѣ на 0,2645 гр. K 2 S0 4 осталось 8,577 NaC10 3 или на 1 гр. K 2 S0 4 32,80 
NaC10 3 , что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 53,7. 
Чрезъ 2 дня собрано 2,7367 гр. NaC10 3 . Большая часть (20 кристалловъ пзъ 30) 
кристалловъ имѣла тетраэдрическій габитусъ, хотя комбинаціонныя гранп {100} хо- 
рошо развиты; 6 кристалловъ изъ 30 пмѣли кубо-тетраэдрпческій характеръ, п меньшая 
часть ? — 4 кристалла изъ 30, кубическій габитусъ съ хорошо развитыми гранями {lTl} 
